﻿Die 
  Silikatschmelzen. 
  745 
  

  

  Schmelze 
  beider 
  Komponenten 
  nochmals 
  bestimmt. 
  Man 
  erhält 
  

   auf 
  diese 
  Weise 
  vier 
  Kurven, 
  die 
  jede 
  aus 
  zwei 
  bestehen, 
  wenn 
  

   man 
  immer 
  den 
  unteren 
  und 
  den 
  oberen 
  Schmelz-, 
  respektive 
  

   Erstarrungspunkt 
  mißt. 
  

  

  Ich 
  habe 
  nun 
  die 
  Labradorit-Augitreihe 
  dahin 
  vervoll- 
  

   ständigt, 
  daß 
  ich 
  zu 
  den 
  früher 
  erwähnten 
  Bestimmungen 
  

   auch 
  noch 
  die 
  der 
  Erstarrungspunkte 
  und 
  die 
  der 
  Schmelz- 
  

   punkte 
  bereits 
  erstarrter 
  Mischungen 
  vornahm; 
  denn 
  aus 
  meinen 
  

   früheren 
  Arbeiten 
  und 
  jenen 
  meiner 
  Schüler 
  ergibt 
  sich, 
  daß 
  die 
  

   Mischungen 
  von 
  Mineralpulvern 
  oft 
  keine 
  charakteristischen 
  

   Kurven 
  ergeben. 
  Um 
  aber 
  jedem 
  Einwände 
  zu 
  begegnen, 
  es 
  

   läge 
  hier 
  keine 
  innige 
  Mischung 
  vor, 
  habe 
  ich 
  die 
  zu 
  Glas 
  

   geschmolzenen 
  Mineralmischungen 
  erstarren 
  lassen 
  und 
  dann 
  

   von 
  diesem 
  ganz 
  innigen 
  Gemenge 
  die 
  Schmelzpunkte 
  be- 
  

   stimmt. 
  

  

  Es 
  ist 
  zu 
  erwarten, 
  daß 
  dabei 
  das 
  Korn 
  einen 
  wenn 
  auch 
  

   geringen 
  Einfluß 
  hat, 
  obgleich 
  auch 
  bei 
  den 
  Mineralpulvern 
  

   das 
  feinste 
  erreichbare 
  Korn 
  durch 
  Passieren 
  eines 
  Beutel- 
  

   tuches 
  angewandt 
  worden 
  war. 
  Bei 
  den 
  bereits 
  zusammen- 
  

   geschmolzenen 
  und 
  wieder 
  erstarrten 
  Mischungen 
  kann 
  aber 
  

   ein 
  feineres 
  Korn 
  erhalten 
  werden. 
  

  

  Bei 
  Labradorit-Augit 
  ergab 
  sich, 
  daß 
  die 
  Schmelzpunkte 
  

   kristalliner 
  Mischungen 
  um 
  10 
  bis 
  20° 
  höher 
  sind 
  als 
  jene, 
  

   welche 
  man 
  erhält, 
  wenn 
  man 
  aus 
  der 
  Schmelze 
  die 
  Kristalle 
  

   erstarren 
  läßt 
  und 
  dann 
  diese 
  kristallinisch 
  gewordene 
  Masse 
  

   wieder 
  erhitzt 
  und 
  den 
  Schmelzpunkt 
  neuerdings 
  bestimmt. 
  

   Diese 
  Erniedrigung 
  dürfte 
  aber 
  damit 
  zusammenhängen, 
  daß 
  

   jene 
  Schmelze 
  niemals 
  ganz 
  kristallinisch 
  erstarrt, 
  sondern 
  

   immer 
  Glas 
  enthält 
  und 
  daß 
  sich 
  etwas 
  Magnetit 
  bildet; 
  die 
  

   bereits 
  erstarrte 
  Schmelze 
  ist 
  also 
  nicht 
  mehr 
  genau 
  eine 
  der 
  

   Mischung 
  der 
  Anfangskomponenten 
  entsprechende. 
  

  

  Die 
  Schmelzpunkte 
  wurden 
  von 
  mir 
  wiederholt 
  bestimmt 
  

   und 
  es 
  ergeben 
  sich, 
  wenn 
  man 
  die 
  höchsten 
  Zahlen 
  unter 
  den 
  

   vielen 
  Messungen 
  auswählt, 
  1210 
  bis 
  1220° 
  für 
  Labradorit, 
  

   1190° 
  für 
  Augit, 
  die 
  Verflüssigungspunkte 
  sind 
  1245° 
  für 
  

   ersteren, 
  1200° 
  für 
  letzteren. 
  Selbstverständlich 
  gelten 
  diese 
  

   Zahlen 
  nicht 
  für 
  alle 
  Labradorite 
  und 
  Augite. 
  Der 
  betreffende 
  

   Plagioklas 
  liegt 
  den 
  Analysen 
  zufolge 
  zwischen 
  AbjA^ 
  und 
  

  

  52* 
  

  

  